## Karakteristik Sifat Fisik dan Mekanis Batuan Kapur dengan Kadar Kalsium Karbonat di Desa Kaloy
Fitri Alia Natasya 1 , Ellida Novita Lydia 2 , Irwansyah 3
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Samudera,Aceh, Indonesia
E-mail: fitrialia125@gmail.com DOI : https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.5086 Received : 28 Januari 2024 Accepted : 16 Maret 2024 Publish : 25 April 2024
ABSTRAK : Di Desa Kaloy, ketersediaan batu kapur sangat melimpah. Batuan kapur termasuk batuan sedimen yang tersusun dari kalsium kalsit. Penentuan sifat fisik dan kandungan kalsium karbonat pada batu kapur sangat penting karena dengan mengetahui sifat-sifat dan kandungan kalsium karbonat pada batuan tersebut maka dapat ditentukan kualitas batuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisik,sifat mekanis serta kadar kalsium karbonat  pada  batuan  kapur.  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif.  Data  yang diperoleh dari hasil uji Laboratorium. Hasil penelitian uji sifat fisik  dari data menunjukkan Porositas 5.06 %, Kadar Air mencapai 1,16 % , Berat Jenis Asli dan Berat Jenis Jenuh mencapai 2.76 gr/cm dan 2.62 gr/cm, Densitas Asli, Densitas Kering, dan Densitas Jenuh mencapai 2.6 gr/cm. Hasil sifat mekanis yaitu uji kuat tekan di dapatkan rata- rata nilai kuat tekan sebesar 376.85 kg/cm, yang artinya dapat digunakan sebagai batu hias atau batu tempel. Kadar Kalsium Karbonat (CaCO₃) pada batuan kapur desa Kaloy memperoleh rata rata 52% yang artinya menurut Standar Industri Indonesia (SII 05-0586-2007) batuan kapur desa Kaloy memenuhi standar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan marmer.
Kata Kunci : Batu Kapur; Fisik; Mekanis; Kalsium Karbonat
ABSTRACT : In Kaloy Village, the availability of limestone is very abundant. Limestone rocks include sedimentary rocks  composed  of  calcium  calcite.  Determining  the  physical  properties  and  content  of  calcium  carbonate  in limestone is very important because by knowing the properties and content of calcium carbonate in the rock, the quality of the rock can be determined. The aim of this research is to determine the physical properties, mechanical properties, and levels of calcium carbonate in limestone rocks. The method used in this research is a quantitative method. Data obtained from laboratory test results. The results of the research on the physical properties of the data showed that the porosity was 5.06%, the water content reached 1.16%, the original density and saturated density reached 2.76 gr/cm and 2.62 gr/cm, the original density, dry density, and saturated density reached 2.6 gr. /cm. The results of the mechanical properties, namely the compressive strength test, obtained an average compressive strength value of 376.85 kg/cm, which means it can be used as decorative stone or plaster stone. Calcium Carbonate (CaCO₃) levels in Kaloy village limestone averaged 52%, which means that according to Indonesian Industrial Standards (SII 05-0586-2007) Kaloy village limestone meets standards and can be used as raw material for making marble. Keyword : Limestone; Physical; Mechanical; Calcium Carbonat

## I. PENDAHULUAN
Batuan kapur termasuk jenis batuan sedimen yang terbentuk dari kalsium karbonat, terutama terdiri dari mineral kalsit.Batu kapur terbentuk dengan zat utama yaitu Kalsium Karbonat (CaCO₃). Batu kapur terbentuk melalui proses erosi air dan sedimentasi, di mana mineral-mineral yang terlibat dalam proses ini menjadi bahan pengotor. Bahan pengotor ini menyebabkan variasi warna pada batu kapur, yang dapat berupa putih, abu-abu muda, abu-abu tua, coklat, merah, hingga hitam. Batu kapur biasanya dimanfaatkan dalam sektor pertanian dan industri, konstruksi, penstabil jalan raya, dan sebagai bahan baku semen.
Di  desa  Kaloy,  Kabupaten  Aceh  Tamiang,  ketersediaan  batu  kapur  sangat  melimpah.  Hal  ini dibuktikan dengan adanya bukit kapur yang tersusun dari tumpukan batu-batu kapur. Selain itu, menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Kawasan Ekosistem Mangrove Pantai Timur Aceh (Kempra), Kabupaten Aceh  Tamiang  mempunyai  gua  karst  atau  gua  batu  kapur  terpanjang  di  Sumatera  sepanjang  1.140 meter.[1].
Batuan adalah agregat mineral yang bisa terdiri dari jenis yang sama atau berbeda, yang terikat secure longer atau padat. [2]. Batuan memiliki karakteristik berupa sifat-sifat tertentu yang bergantung
pada jenisnya. Sifat-sifat ini penting untuk dipahami dalam mekanika batuan dan dapat dikelompokkan menjadi  dua  kategori  utama:  sifat  fisik  dan  sifat  mekanis.  Sifat-sifat  ini  sangat  mempengaruhi  proses pembentukan batuan. Kedua sifat ini dapat ditentukan baik di laboratorium maupun di lapangan. Sifat fisik pada batuan adalah karakteristik yang dimiliki oleh batuan tersebut sejak terbentuk.. Sifat fisik pada batuan meliputi porositas, kadar air, berat jenis (asli dan semu), massa jenis (densitas). Sedangkan sifat mekanis pada batuan yaitu kuat tekan. Penentuan sifat fisik dilakukan dengan tahapan uji tanpa merusak ( non  destrucitive  test )  batuan  sedangkan  untuk  penentuan  sifat  mekanis  melalui  tahapan  uji  merusak (destrucitive test ) sehingga sampel batu akan hancur
Kadar kalsium karbonat pada batuan kapur merupakan zat yang terpenting karena nantinya akan dapat dimanfaatkan dan digunakan seperti industri, stabilisasi, pertanian maupun kesehatan. Penentuan kadar kalsium karbonat dapat dilakukan dengan menggunakan metode gravimentri. Metode gravimetri adalah metode kuantitatif yang diperoleh dengan menimbang hasil reaksi setelah bahan diisolasi. Analisis gravimetri ini dilakukan dengan mengubah unsur menjadi senyawa murni yang stabil, yang kemudian dapat diubah menjadi bentuk yang bisa ditimbang.. [3].
Penentuan sifat dan kandungan kalsium karbonat pada batuan kapur ini sangat penting diketahui karena dengan mengetahui sifat-sifat dan kandungan kalsium karbonat pada batuan tersebut makan dapat ditentukan  kualitas  batuan  tersebut.  Karakteristik  batu  kapur  perlu  diketahui  agar  dapat  dimanfaatkan dengan baik dan benar.

## II. LANDASAN TEORI

## Batu Kapur
Batu  kapur  juga  dikenal  sebagai  batu  gamping,  termasuk  batuan  sedimen  yang  terbentuk  dari organisme mati yang telah berubah menjadi kalsium karbonat (CaCO₃).[4]. Batu kapur adalah jenis batuan dengan variasi warna yang dapat mencakup beberapa warna, tergantung pada mineral seperti mangan, unsur organik, atau oksida besi dalam batuan tersebut. Batuan karbonat dibagi menjadi dua jenis utama: batu kapur yang terdiri dari mineral kalsium karbonat, dan dolomit yang terbuat dari kalsium magnesium karbonat.

## Sifat Fisik Batuan
Sifat fisik batuan mempengaruhi karakteristik dan perilaku batuan secara keseluruhan. Sifat fisik ini  mencakup  sifat-sifat  dasar  yang  dapat  diukur  secara  kuantitatif  pada  suatu  batuan.  Sifat  batuan dipengaruhi oleh oleh batuan itu sendiri. Tekstur batuan, ukiran butir, mineral penyusun batuan,struktur batuan berdampak pada sifat fisik batuan. Pengujian sifat fisik pada suatu batuan dilakukan pengujian tanpa  perusakan.  Metode  dalam  pengujian  ini  dimaksudkan  sebagai  pegangan  dalam  pelaksanaan pengujian  laboratorium  untuk  menentukan  sifat  contoh  batu.  Dalam  pengujian  ini  mengacu  pada  SNI 2437; 1991 tentang pengujian Laboratorium untuk Menentukan Parameter Sifat Fisikan Pada Contoh Batu [5].Adapun yang dimaksud dengan sifat fisik batuan yaitu porositas, kadar air asli, berat jenis (asli dan semu) dan massa jenis (densitas).
1. Porositas
Porositas adalah rasio antara volume pori-pori, rongga, atau ruang kosong yang ada dalam batuan dengan volume total batuan, dinyatakan sebagai persentase antara 0 hingga 100%. Semakin tinggi nilai porositas menunjukkan semakin tinggi pula rongga kosong yang tersedia di dalam batuan. Besar kecilnya nilai porositas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran butiran, susunan butiran, sudut kemiringan, dan komposisi mineral yang membentuk batuan tersebut.
Porositas pada batu kapur memliki rentang skala masing masing. Adapun kategori rentang porositas [6]. Adapun kategori tersebut dipaparkan pada table 1.

## TELSINAS
Tabel 1. Kategori Porositas [6] Kategori Persen Diabaikan 0-5 % Buruk (Poor) 5-10% Cukup (Fair) 10-15% Baik (Good) 15-20% Sangat Baik (Very Good) 20-25% Istimewa (Excellent) > 25 %
Porositas dirumuskan sebagai berikut :
n = !"#!$ !"#!% 𝑥 100% .......................................................................................................... (1)
Dengan:
n = porositas Ww = berat jenuh (setelah direndam) (gram) Wo = berat kering (setelah dikeringkan dalam oven selama24 jam) (gram) Ws = berat sampel jenuh (sampel yang tergantung dalam air) (gram)
2. Kadar Air Asli
Kadar air asli merupakan rasio berat air yang terdapat dalam batuan terhadap berat total batuan itu sendiri. Adapun standar penggunaan batu menurut standar industry logam baja dalam negeri bahwa kadar air batu kapur adalah < 5% [7]. Kadar air asli dirumuskan sebagai berikut
Kadar Air Asli = !&#!$ !$ 𝑥 100% ............................................................................................ (2) Dengan:
Wn = Berat natural (gram)
Wo = berat kering (setelah dikeringkan dalam oven selama 24 jam) (gram)
Ws = berat sampel jenuh (sampel yang tergantung dalam air) (gram)
3. Berat Jenis
Berat jenis adalah hasil dari komparasi antara berat total bahan dengan berat airnya. Berat jenis terdiri dari 2 yaitu berat jenis asli dan berat jenis semu. Berat jenis batuan kapur biasanya mencapai 2.6- 2.8 gr/cm. rumus untuk berat jenis sebagai berikut
Berat Jenis Asli : !$
!$#!% ∶ massa jenis air ........................................................................ (4) Berat Jenis Semu : !$ !"#!% ∶ massa jenis air ....................................................................... (5)
Dengan:
Ww = berat jenuh (setelah direndam) (gram)
Wo = berat kering (setelah dikeringkan) (gram)
Ws = berat sampel jenuh (sampel yang tergantung dalam air) (gram)
4 . Massa Jenis (densitas)
Massa jenis (densitas) merupakan hasil perbandingan antara berat batuan dengan volume batuan. Massa jenis dan porositas saling berkaitan satu sama lain. Semakin tua batu kapur maka nilai densitas batuan tersebut akan semakin tinggi dan nilai porositas semakin rendah. Hal ini karena bertambah usia umur akan membutuhkan waktu untuk proses sentimentasi. Pada batu kapur densitas rata-rata memiliki rentang 2.5 % - 2.7% [8]. Densitas berdasarkan sifat nya ada 3 yaitu
a.  Densitas  asli  adalah  hasil  dari  komprasi  antara  berat  batuan  asli  dengan  volumenya.. Dirumuskan sebagai berikut
γ  = !& !"#!% .............................................................................................................................. (6)
Dengan:
γ      = densitas asli
Wn  = berat asli (gram)
Ww = berat jenuh (setelah direndam) (gram)
Ws  = berat sampel jenuh (sampel yang tergantung dalam air) (gram)
b.  Densitas  jenuh  (semu)  merupakan  komprasi  antara  berat  batuan  yang  dijenuhkan  dengan volume batuan. Dirumuskan sebagai berikut
γ % = !" !"#!% ......................................................................................................................... (7)
Dengan γ % = densitas jenuh
Ww  = berat jenuh (setelah direndam) (gram)
Ws   = berat sampel jenuh (sampel yang tergantung dalam air) (gram)
c.  Densitas  kering  adalah  perbandingan  antara  berat  batuan  yang  telah  dikeringkan  dengan volumenya.Dirumuskan sebagai berikut
γd  = !" !"#!% ...................................................................................................................... (8)
Dengan γd       = densitas kering
Ww    = berat kering (setelah dioven selama 24 jam) (gram)
Ws     = berat sampel jenuh (sampel yang tergantung dalam air) (gram)

## TELSINAS

## Sifat Mekanis Batuan
Untuk  menguji  sifat  mekanis  batuan,  dilakukan  uji  kuat  tekan  uniaxial.  Uji  ini  menghasilkan perbandingan antara tekanan yang diberikan pada batuan dengan luas permukaan batuan yang terkena tekanan.  Pengujian  kuat  tekan  ini  mengacu  pada  SNI-285-2008  tentang  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Batu Uniaxial [9]. Hasil dari pengujian ini akan menentukan kualitas batu sebagai bahan pondasi bangunan berdasarkan  Standar  Industri  Indonesia.  [10].  Adapun  syarat  mutu  bahan  bangunan  menurut  standar industry Indonesia [10] sebagai berikut.
Tabel 2. Syarat Mutu Bahan Bangunan [10] Pengujian Pondasi Bangunan Jenis Bangunan Beton Kontruksi Jalan Tonggak baru tepi jalan Penutup lantai trotoar Batu hias atau batu tempel Bangunan berat tekanan Gandar >
7000 kg Bangunan sedang tekanan gandar < 7000 kg Banguna n ringan tekanan gandar < 3000 kg Kontruksi berat beton kelas III Kontruksi berat beton kelas II Kontruksi berat beton kelas I Kuat tekan batuan mineral minimun (kg/cm2) 1500 1000 800 1200
800 600 500 400 200
Berikut adalah rumus untuk menghitung kuat tekan uniaxial batuan, menggunakan persamaan berikut ini.
σ ' = ( )
Dengan: σ ' = kuat tekan uniaxial batuan (Mpa)
P      = Tekanan (gaya) yang diberikan pada contoh bantuan agar runtuh (Kn)
A     = Luas permukaan yang terkena tekanan gaya (mm²)

## Kandungan Kalsium Karbonat
Kalsium karbonat adalah serbuk putih yang tidak memiliki aroma atau rasa, konstan di udara, dan korosif. Ketika terdapat sedikit karbon dioksida dalam larutan asam nitrat yang menghasilkan gelembung, kelarutannya  dalam  air  meningkat.  Salah  satu  sifat  kimiawi  kalsium  karbonat  adalah  kemampuannya untuk membunuh asam. [3].
Batuan kapur terutama terdiri dari mineral kalsium karbonat yang berwarna putih, tidak berbau, berbentuk kristal putih, dan larut dalam asam. Kalsium pada batu kapur berasal dari batuan beku yang kaya akan mineral kalsium, sedangkan karbonat pada batu kapur berasal dari air dan karbon dioksida. Kalsium diendapkan sebagai kalsium karbonat (CaCO₃) atau diekstrak dari air laut oleh organisme yang kemudian  membentuk  cangkang,  seperti  pada  kerang.  Ketika  organisme  tersebut  mati,  cangkang  dan bagian-bagian lainnya akan terakumulasi sebagai partikel yang membentuk batu kapur.. [11].
Untuk  mengetahui  persen  dari  kalsium  karbonat  yang  terkandung  pada  batu  kapur  dapat dilakukan  menggunakan  metode  gravimentri.  Metode  gravimentri  merupakan  metode  yang  digunakan untuk  menganalisis  hasil  reaksi  setelah  bahan  dimurnikan  terhadap  perekasi  tertentu.  Metode  ini dilakukan  berdasarkan  prinsip  penimbangan  dan  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  senyawa  serta kandungan tertentu dalam suatu senyawa murni yang diketahui melalui perubahan berat sampel..[12]

## TELSINAS
Untuk menghitung nilai kadar kalsium karbonat menggunakan persamaan sebagai berikut 1. Menghitung Massa CO₂
Massa CO₂ = (m₁ + m₂) - m₃ ..................................................................................... (9)

## 2. Menghitung mol CO₂
Mol CO₂ = *+,- /0 ! 1+ /0 ! ................................................................................................. (10)

## 3. Menghitung Massa CaCO₃
Massa CaCO₃ = mol x Mr CaCO₃ ............................................................................ (11)

## 4. Menghitung kadar CaCO₃
% CaCO₃ = 2 /,/0 "
% x 100 ....................................................................................... (12)
Dengan :
m CaCO3 = massa CaCO3 (g)
m1 = massa beker + HCl 20 mL (g)
m2 = massa sampel (g)
m3 = massa beker + HCl + sampel setelah reaksi (g)

## III. METODE PENELITIAN
Lokasi Pengambilan Sampel dan Lokasi Pengujian
Lokasi  dalam  penelitian  ini  terletak  di  Desa  Kaloy,  Kabupaten  Aceh  Tamiang  4°11'40.5"N 97°52'52.9"E.  Pengambilan  sampel  akan  dilakukan  dengan  cara  mengambil  batuan  di  beberapa  titik Lokasi pengujian sifat fisik dan mekanis akan dilakukan di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Material Jalan Workshop PUPR Aceh  Timur,  Aramiyah,  Kecamatan  Birem  Bayeun,  Kabupaten  Aceh  Timur,  Aceh  24452  dengan koordinat  4°33'09.4"N  97°55'50.1"E.9.  Lokasi  pengujian  kadar  kalsium  karbonat  (CaC O 3 ) akan dilakukan di Laboratorium Dasar, Universitas Samudera, Kota Langsa, Aceh dengan koodinat 4°26'45"N 97°58'21"E.

## Pengujian Sifat Fisik
Adapun  tahapan-tahapan  pengujian  sifat  fisik  batuan  yaitu  membuat  sampel  berbentuk  persegi, kemudian timbang sampel batuan untuk mengetahui berat asli lalu endam sampel batuan dalam desikator selama 20 menit, kemudian keringkan bagian luar dengan kain dan timbang kembali untuk mengetahui berat jenuh kemudian rendam sampel dalam keadaan terapung untuk mengetahui berat jenuh tergantung Selanjutnya keringkan sampel dengan suhu 100 ° 𝐶 selama 12-24 jam.
Setelah dilakukan pengujian maka Langkah sealnjutnya adalah penentuan berat melalui penimbangan sampel yaitu : Berat asli disimbolkan Wn, berat jenuh  di jenuhkan) : Ww, Berat kering (sesudah di oven) disimbolkan Wo, Berat jenuh tergantung dalam air disimbolkan Ws

## TELSINAS
Untuk pengujian uji kuat tekan Langkah pertama yang dilakukan adalah pemotongan batu. Batu di potong dengan ukuran 50 mm x 50 mm berbentuk persegi yang bertujuan agar proses kuat tekan akan efisien dan nilai yang dihasilkan menjadi baik karena batuan sangat rata dan teratur. Setelah dilakukan pemotongan maka selanjutnta uji kuat tekan.

## Pengujian Kadar Kalsium Karbonat
Berdasarkan  Standar  Industri  Indonesia,  untuk  dapat  menggunakan  batu  kapur  sebagai  bahan baku, komposisi senyawa CaCO3 sebaiknya lebih dari 50%. Tahapan pengujian kadar Kalsium Karbonat adalah sebagai berikut: [3]. Sebelum pengujian, sampel batu harus di preperasi terlebih dahulu dan harus lolos ayakan 100 mesh. Kemudian menyiapkan larutan HCL. Larutan HCL yang digunakan yaitu larutan HCL 2N.
Diagram Alir Penelitian
Dibawah ini tahapan- tahapan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dilakukan berdasarkan diagram alir dibawah ini :

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## IV. PEMBAHASAN

## Pengujian Sifat Fisik
Pengujian sifat fisik pada batuan dilakukan untuk mengetahui sifat – sifat fisik atau karakteristik batuan asli. Dari pengujian sifat fisik di peroleh sifat fisik yaitu porositas, kadar air asli dan densitas (asli jenuh dan kering). Hasil pengujian sifat fisik di laboratorium  dipaparkan pada table 3.

## TELSINAS

## Tabel 3. Sifat Fisik Batu Kapur Desa Kaloy,Aceh Tamiang
Kode Porositas (n) (%) Kadar Air Asli (%) Berat Jenis Asli (gr/cm) Berat Jenis Semu (gr/cm) Densitas Asli  (γ) (gr/cm) Densitas Kering (γd) (gr/cm) Densitas Jenuh  (γs) (gr/cm) BKKAT1 3,17 0,22 2,81 2,72 2,73 2,72 2,75 BKKAT2 5,45 1,47 2,81 2,66 2,70 2,66 2,71 BKKAT3 4,26 0,30 2,75 2,63 2,64 2,63 2,68 BKKAT4 5,50 1,23 2,72 2,57 2,60 2,57 2,62 BKKAT5 6,94 1,86 2,73 2,54 2,59 2,54 2,61 Jumlah 25,32 5,81 13,82 13,12 13,28 13,12 13,38 Rata-rata 5,06 1,02 2,76 2,62 2,66 2,62 2,68
Dengan:
BKKAT = Batu Kapur Kaloy Aceh Tamiang
Berdasarkan tabel 3 dapat di ketahui bahwa nilai porositas pada batuan berkisar 3.17 % – 6.94%. Perbedaan porositas di setiap sampel di pengaruhi oleh bentuk butiran pada batuan, apabila bentuk butir pada batuan jelek maka nilai porositasnya besar sedangkan bila bentuk butiran baik maka akan memeiliki porositas yang baik. Rata – rata pada nilai porositas mencapai nilai 5.06 %. Sedangkan menurut penelitian terdahulu angka porositas mencapai 8.69 % mengacu pada ISRM. [13]. Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa porositas pada batu kapur Desa Kaloy,Aceh Tamiang termasuk dalam kategori buruk (poor) karena berada pada rentang 5 – 10 %. Grafik perbandingan sebagai berikut.

## Gambar 2. Grafik Hubungan Porositas dan Benda Uji
Hasil dari pengujian sifat fisik mendapatkan nilai  kadar air asli pada batu kapur. Menurut Standar Industi Logam Baja dalam Negeri, Batu kapur memiliki kadar air < 5 %. Pada batu kapur desa Kaloy diperoleh hasil kadar air yaitu berkisar dari 0.2 % - 1.8 %. Dengan rata-rata kadar air 1.02 %.
3,17 5,45 4,26 5,50 6,94 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 Po ro si tas (% ) BENDA UJI Data Hasil Porositas (%) BKKAT1 BKKAT2 BKKAT3 BKKAT4 BKKAT5

## TELSINAS

## Gambar 3. Grafik Hubungan Kadar Air Asli dan Benda Uji
Dari garfik hubungan antara kadar air dan benda uji dapat dilihat bahwa pada benda uji dengan kode BKKAT1 dan BKKAT3 memiliki kadar air yang sangat kecil. Hal ini dikarenakan kadar air mengisi pori- pori pada batuan. Pori-pori pada batuan berhubungan dengan porositas. Dapat disimpulkan semakin kecil kadar air batuan maka semakin kecil pula angka porositas batuan.
Dari pengujian sifat fisik, dapat ditentukan nilai berat jenis batu kapur. Berat jenis ada 2 yaitu berat jenis asli dan berat jenis semu. Hasil menunjukkan bahwa Dari hasil pengujian didapatkan nilai berat Jenis asli pada batu kapur yaitu berkisar 2.7 gr/cm  – 2.8 gr/ cm. Rata-rata berat jenis asli yaitu 2,76 gr/cm. Dapat dilihat ada gambar 4. Sedangkan hasil perhitungan untuk berat Jenis Semu pada batu kapur desa Klaoy yaitu berkisar 2.5 gr/cm  – 2.7 gr/cm. Rata -rata berat jenis semu mencapai 2.62 gr/cm. Hubungan berat jenis dan benda uji di paparkan pada gambar 4.
Gambar 4. Grafik Hubungan Berat Jenis Asli dan Benda Uji
Gambar 5. Grafik Hubungan Berat Jenis Semu dan Benda Uji
0,22 1,47 0,30 1,23 1,86 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Ka da r A ir A sl i ( % ) BENDA UJI Data Hasil Uji Kadar Air Asli BKKAT1 BKKAT2 BKKAT3
BKKAT4
BKKAT5
2,81 2,81
2,75 2,72 2,73 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 Uj i B er at Je ni s As li (g r/ cm ) BENDA UJI Data Hasil Uji Berat Jenis Asli (gr/cm) BKKAT1 BKKAT2 BKKAT3 BKKAT4 BKKAT5 2,72 2,66 2,63 2,57 2,54 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 Be ra t J eni s Se m u (g r/ cm ) BENDA UJI Data Hasil Uji Berat Jenis Semu (gr/cm) BKKAT1 BKKAT2 BKKAT3 BKKAT4 BKKAT5

## TELSINAS
Densitas terdiri dari 3 yaitu densitas asli, densitas kering dan densitas jenuh. Biasanya pada batuan kapur, nilai densitas memiliki rentang 2.5 gr/cm – 2.7 gr.cm. Hasil perhitungan setelah pengujian sifat fisik pada batuan kapur Desa Kaloy di dapatkan nilai densitas asli pada batu kapur yaitu berkisar 2.5 gr/cm – 2.7 gr/ cm ,sedangkan nilai densitas kering berkisar  2.5 gr/cm  – 2.7 gr/ cm, dan nilai densitas jenuh berkisar  2.5 gr/cm  – 2.7 gr/ cm. Hubungan antara densitas dan benda uji dilihat pada gambar 5 untuk densitas asli, gambar 6 untuk densitas kering dan gambar 7 untuk densitas jenuh.
Gambar 6. Grafik Hubungan Densitas Asli dan Benda Uji
Gambar 7. Grafik Hubungan Densitas Kering dan Benda Uji
Gambar 8. Grafik Hubungan Densitas Jenuh dan Benda Uji
2,75 2,70 2,64 2,60 2,59 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 De ns it as As li (g r/ cm ) BENDA UJI Data Hasil Uji Densitas Asli (gr/cm) BKKAT1 BKKAT2 BKKAT3
BKKAT4 BKKAT5
2,72 2,662,63 2,572,54 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 De ns it as K er in g (g r/ cm ) BENDA UJI Data Hasil Uji Densitas Kering (gr/cm) BKKAT1 BKKAT2
BKKAT3
BKKAT4 BKKAT5 2,75 2,71 2,68 2,62 2,61 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 De ns it as J en uh ( gr /c m ) BENDA UJI Data Hasil Uji Densitas Jenuh (gr/cm) BKKAT1 BKKAT2
BKKAT3
BKKAT4 BKKAT5

## TELSINAS
Dari  uraian  hasil  perhitungan  di  atas,  didapatkan  nilai-nilai  parameter  sifat  fisik  pada  batuan kapur. Data rata-rata hasil pengujian menunjukkan bahwa densitas asli memiliki rata-rata sebesar 2.66 gr/cm ³, densitas kering sebesar 2.62 gr/cm ³ dan densitas jenuh sebesar 2.69  gr/cm ³ sedangkan porositas batuan mencapai  5.06 %. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa porositas pada batuan atau rongga dalam batuan kapur akan mempengaruhi nilai densitas pada setiap sampel.

## Pengujian Sifat Mekanis
Hasil pengujian kuat tekan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas struktur dan sifat mekanik batuan. Sampel yang digunakan dalam pengujian berbentuk kubus dengan dimensi 50 mm x 50 mm. Hasil pengukuran kuat tekan dirujuk pada tabel berikut.
Tabel 4. Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan pada Batuan Kapur
Dengan:

## BBKAT : Batu Kapur Kaloy Aceh Tamiang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas batu kapur yang dianalisis mengalami kehancuran pada uji tekan dengan rata-rata kuat tekan sebesar 376.85 kg/cm². Penelitian sebelumnya, menggunakan sampel dengan dimensi 10 cm x 10 cm, mendapatkan nilai kuat tekan sebesar 796.936 kg/cm² yang dapat digunakan untuk konstruksi jalan kelas II [14]. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengujian kuat tekan sesuai dengan Standar Industri Indonesia (Tabel 2), batuan kapur dari Desa Kaloy termasuk dalam rentang yang cocok untuk digunakan sebagai batu hias atau batu tempel.

## Pengujian Kadar Kalsium Karbonat (CaCO₃)
Pengujian Kadar Kalsium  dilakukan di Laboratorium Dasar Universitas Samudra. Metode yang digunakan adalah metode gravimentri. Dari hasil analisis diperoleh dan dihitung menggunakan persamaan 9 -12 .Berikut hasil pengujian kadar kalsium karbonat
Tabel 5. Hasil Pengujian Kadar Kalsium Karbonat Sampel 1
Kode Sampel  Pengujian Ke  m1 (g)  m2 (g)  m3 (g) Kadar CO₂ (%) Kadar CaCO₃ (%) SII (%) Ket BK1 1 63,87 1,05 64,68 0,23 51,23 50 Memenuhi 2 65,29 1,15 66,18 0,23 52,04 50 Memenuhi 3 67,64 1,16 68,54 0,22 50,94 50 Memenuhi 4 57,61 1,17 58,49 0,25 55,69 50 Memenuhi 5 61,35 1,17 62,26 0,22 50,51 50 Memenuhi Jumlah = 260,40 Rata-rata kadar CaCO₃ = 52,08 Kode Berat (kg) Ukuran Luas Bidang Tekan (A) (cm) Beban Maksimal (P) (N) Kuat Tekan (P/A) (Mpa) Kuat Tekan (P/A) (kg/cm2) Panjang (mm) Lebar (mm) Tinggi (mm) BKKAT1 325 55 48 49 2640 120000 45,45 463,51 BKKAT2 280 50 50 50 2500 50000 20,00 203,94 BKKAT3 263 48 47 46 2256 170000 75,35 768,40 BKKAT4 305 48 51 52 2448 50000 20,42 208,28 BKKAT5 297 52 49 48 2548 60000 23,55 240,12 Jumlah 184,78 1884,25 Rata-rata 36,96 376,85

## TELSINAS
Dari tabel 5 menunjukkan bahwa hasil pada sampel satu memiliki rata-rata mencapai 52.08%. hal ini menunjukkan bahwa sampel 1 sesuai dengan Standar Industri Indonesia yaitu mencapai 50%. Sedangkan untuk penhujian yang kedua dapat dilihat tabel 6 dibawah ini.
Tabel 6. Hasil Pengujian Kadar Kalsium Karbonat Sampel 2
Kode Sampel  Pengujian Ke  m1 (g)  m2 (g)  m3 (g) Kadar CO₂ (%) Kadar CaCO₃ (%) SII (%) Ket BK2 1 67,67 1,20 68,60 0,23 52,40 50 Memenuhi 2 67,39 1,18 68,29 0,23 52,65 50 Memenuhi 3 66,98 1,21 67,92 0,22 50,09 50 Memenuhi 4 63,71 1,24 64,67 0,22 50,71 50 Memenuhi 5 65,30 1,21 66,22 0,24 54,47 50 Memenuhi Jumlah = 260,31 Rata-rata kadar CaCO₃ = 52,06
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa hasil yang di peroleh dari  penimbangan sampel 2 adalah 52.06 %. Sedangkan menurut penelitian terdahulu [15], didapatkan hasil kadar Kalsium Karbonat sebesar 85%. Karena hasil mencapai 50 % sesuai Standar Industri Indonesia maka batu kapur Desa Kaloy  ini memiliki  kandungan  kalsium  karbonat  yang  baik  untuk  di  gunakan.  Salah  satunya  yaitu  sebagai pembuatan marmer

## V. KESIMPULAN
Setelah  penulis  melakukan  penelitian  Karakteristik  Sifat  Fisik,  Mekanis  serta  Kadar  Kalsium Karbonat (CaCO₃) pada Batuan Kapur Desa Kaloy, hasil yang di dapatkan dari pengujian sifat fisik pada batu kapur mencapai nilai sesuai dengan ketentuan. Nilai rata-rata pada Porositas yaitu 5.06 % , nilai rata- rata pada Kadar Air mencapai 1,16 % , nilai rata rata pada Berat Jenis Asli dan Berat Jenis Jenuh mencapai 2.76 gr/cm dan 2.62 gr/cm, serta nilai rata rata untuk Densitas Asli,Densitas Kering, dan Densitas Jenuh mencapai 2.6 gr/cm.
Hasil pengujian sifat mekanis yang berupa kuat tekan memiliki rata-rata kuat tekan sebesar 376.85 kg/cm²,  yang  artinya  dapat  digunakan  sebagai  batu  hias  atau  batu  tempel.  Akan  tetapi  pada  sampel  3 terdapat nilai kua tekan yang tinggi yaitu 768,40 kg/cm² yang artinya dapat digunakan sebagai kontruksi beton kelas I.
Hasil pengujian Kadar Kalsium Karbonat (CaCO₃) setelah dilakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa kandungan Kalsium Karbonat (CaCO₃) pada batuan kapur desa Kaloy memperoleh rata- rata 52% yang artinya menurut Standar Industri Indonesia batuan kapur desa Kaloy memenuhi standar dan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan marmer.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] CNN Indonesia, “Kabupaten Aceh Tamiang Punya Gua Karst Terpanjang di Sumatra,” 2021.
[2] M.  A.  Tamanak,  T.  Berhitu,  D.  Gusti  Ode,  and  Y.  Dwi  Galih  Cahyono,  “Pengaruh  Pelapukan Terhadap Kekuatan Batuan Andesit,” Pros. Semin. Teknol. Kebumian dan Kelaut. , vol. 2, no. 1, pp. 599–604, 2020, [Online]. Available: http://ejurnal.itats.ac.id/semitan/article/view/1028
[3] N.  Perwitasari,  “Perbandingan  Metode  Analisis  Penentuan  Kadar  Kalsium  Karbonat  Pada Plesteran,” Fak. MIPA, Univ. Islam Indones. , vol. 425, no. 3, pp. 1–66, 2019.
[4] A. Fathmaulida, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Fungsi Paru pada Pekerja Pengolahan Batu Kapur di Desa Tamansari Kab. Karawang,” Skripsi , 2013.
[5] B. S. Nasional, “Pengujian Laboratorium Untuk Menentukan Parameter Sifat Fisik Pada Contoh Batu (SNI 2437 : 1991),” 1991.
[6] R.  A.  Rafdy,  Y.  Firmansyah,  J.  Wahyudiono,  and  E.  Sunardi,  “Porositas  Reservoir  Karbonat Formasi Manusela Berdasarkan Analisis Petrofisika,” padjajaran Geosicence J. , vol. 2, no. 6, pp.

## TELSINAS
441–451, 2018.
[7] W. Garinas, “Karakteristik Batu Kapur Dalam Negeri Untuk Bahan Baku Pendukung Pengolahan Bijih Besi/Baja,” Pros. Temu Profesi Tah. PERHAPI , vol. 1, no. 1, pp. 33–38, 2020.
[8] B. Aryaseta, P. C. Wardhani, and S. Zainab, “Studi Eksperimental Sifat Fisik dan Mekanik Batu Gamping,” KERN  J. Ilm. Tek. Sipil , vol. 8, no. 1, pp. 37–42, 2022.
[9] Badan Standarisasi Nasional, Cara uji kuat tekan batu uniaksial . Jakarta, 2008.
[10]  Standar Industri Indonesia, “Syarat Mutu Batuan Alam Untuk Bahan Bangunan (SII-0378-80(,” vol. Jakarta, no. Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 1981.
[11]  D. T. Sumawinata, B., Mulyanto, B., & Suryaningtyas, Agrogeologi. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogo, 2018.
[12]  R. Adawiyah, “Analisis kadar saponin ekstrak metanol kulit batang kemiri (Aleurites moluccana (L)  Willd)  dengan  metode  Gravimetri.,” Fak.  Kedokt.  dan  ilmu  Pengetah.  Univ.  Islam  Negri Alauddin Makasar. , 2017.
[13]  E. N. Dias, E. R. Ramadhani, D. Nani, I. F. Anggraini, Y. E. Atawolo, and Y. D. G. Cahyono, “Analisis  Pengaruh  Sifat  Fisik  Batuan  Terhadap  Uji  Kuat  Tekan  Uniaksial  Dalam  Rekayasa Kemantapan  Lereng,” Prosiding  Seminar  Teknologi  Kebumian  dan  Kelautan  (SEMTAN  III) Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) , vol. 3. pp. 80–85, 2021.
[14]  F. Ardiansyah, Sukartono, and P. T. Trisnaning, “Analisis Uji Kuat Tekan Untuk Menentukan Kualitas Batuan Pada Area Tambang Pt . Semen Padang Indarung ,” Geoda , vol. 01, no. 02, pp. 129–136, 2020.
[15]  A.  A.  Amir,  M.  S.  L.,  A.  Wahyuni,  and  Rahmaniah,  “Analisis  Kandungan  Kalsium  Karbonat (CaCO3)  Batu  Gamping  Di  Kelurahan  Bontoa  Kecamatan  Minasate’ne  Kabupaten  Pangkajene Dan Kepulauan,” JFT J. Fis. dan Ter. , vol. 9, no. 2, pp. 120–126, 2022.